184 ExAMEN CHIMIQUE 
poudre très-fine. Cette réduction est pourtant indispensable, 
à cause de la difficulté que l’on éprouve à l’attaquer par les 
moyens qui sont à la disposition des chimistes. La potasse 
caustique dans les proportions ordinaires, le carbonate de 
soude, le nitrate de baryte ne l’attaquent qu’en partie. Il a 
fallu plus de 1200 parties de potasse, employées en trois ou 
quatre traitemens successifs, pour diviser et fondre complé- 
tement 100 parties de cette pierre subtilement pulvérisées. 
Je n’en ai jamais rencontrée d’aussi réfractaire à l’action de 
la potasse. 
Sa poudre exposée seule à une chaleur rouge, poussée 
jusqu’au blanc, n’a rien perdu de son poids. 
100 parties fondues à trois reprises avec de nouvelles quan- 
tités de potasse et successivement traitées par l'acide hydro- 
chlorique ont été entièrement dissoutes. La dissolution éva- 
porée à siccité n’a laissé que deux parties de silice. 
Un fort excès d’acide ajouté à la dissolution, dans la vue 
d'y retenir la magnésie, dans le cas où la pierre en contien- 
droit, n’a point empèché que la totalité des substances n'ait 
été précipitée par un excès d’ammoniaque, à l'exception d’un 
peu de chaux que l'acide oxalique a démontrée dans la 
liqueur. 
Le précipité très-abondant que l’ammoniaque avoit formé 
étoit de couleur rougeûtre et d’un aspect gélatineux. Après 
l'avoir lavé avec soin, je l’ai fait bouillir encore humide 
avec une dissolution de potasse caustique, qui en a dissous 
environ Îles trois quarts ; le sel ammoniac a précipité de la dis- 
salution alcaline 69 parties d’une substance blanche qui avoit 
les caractères de l’alumine, mais dont quatre parties ont re- 
